132 



ist. Zugleich hat sich ergeben, dass das Brombarvum De- 

 formationen in einem so hohen Grade zugänglich ist. wie es 

 bisher an Krystallen, Kalkspath, Chlorbaryum , Diopsid etc. 

 eingeschlossen, niemals beobachtet ist. — Im Anschluss an 

 das Salz BaBr 2 . 2H 2 sind auch die analogen Verbindungen 

 des Ca, Sr und die analogen Jodverbindungen dieser Metalle 

 untersucht worden. Wegen gewisser geometrischer Ähnlich- 

 keiten einiger Doppelsalze des Cadmiums mit Chlor- und 

 Brombarvum wurden endlich auch diese und die Cadmium- 

 verbindungen selbst geprüft und auch in einigen Fällen die 

 Fähigkeit, Deformationen durch Druck ähnlich wie bei 

 BaCl 2 . 2H 2 etc. einzugehen, gefunden. Über diese letzteren 

 soll später berichtet werden. 



I. Die Krystallform des Brombaryums, BaBr 2 . 2H, O. 



Man erhält ziemlich leicht zur Messung wohl geeignete 

 Krystalle durch langsames Abkühlenlassen der heiss gesättig- 

 ten Lösung. Bei Anwendung von 1 ko. Salz werden die 

 Krystalle bis ca. 15 mm. lang, bis 5 mm. dick: sie sind in- 

 dessen, wie auch die kleineren Krystalle, meist hohl ; nament- 

 lich zum Deformiren geeignete Krystalle finden sich stets nur 

 wenige, man muss daher oft umkrystallisiren , bis man hin- 

 reichendes Material gewonnen hat. Die unter merklich glei- 

 chen Umständen, oft sogar in derselben Lösung gleichzeitig 

 entstandenen Krystalle sind doch von sehr verschiedenem 

 Habitus, wenngleich die auftretenden Formen fast stets die- 

 selben sind, und zwar fast alle identisch mit denjenigen, welche 

 auch Rammelsberg, Haxdl und Werther beobachtet haben. 

 Sehr häufig ist der von Rammelsberg (Kiyst.-physik. Chemie 

 I, p. 296 u. 297), (Pogg. Ann. 122, 1864, Taf. Vi, Fig. 10) 



abgebildete Habitus, welcher durch Vorherrschen der Flächen 



i 



aus der Zone der c-Axe bedingt ist (Taf. II, Fig. 1 u. 2). 

 (Typus I). Fast ebenso oft findet sich eine früher nur von 

 Rammelsberg (Pogg. Ann. 1. c. Fig. 15) beschriebene Aus- 

 bildungsweise, bei welcher zwei symmetrisch zu ooPöö (100) 

 liegende Flächenpaare von o = P (111) sich langsäulenförmig 

 ausdehnen, alle übrigen Formen stark zurücktreten : in diesem 

 Falle sind zugleich c, r, r' und a meist nur auf einer Seite 

 des Krystalls vorhanden, wie Taf. II, Fig. 3 zeigt (Typus II). 



